15 



lanl le résidu du traitement par la soude et ceiui provenant de 

 l'évaporalion de l'eau, de l'alcool, de l'élher et de l'ammoniaque 

 qui ont servi au lavage, j'ai trouvé une somme ; notabieraent 

 moindre que 100 centiémes, a savoir 95 "/o comme moyenne de 

 5 analyses. 



La gomme lignique, qui, d'apres mes recherches, con- 

 stilue une parlie coiisidérable du ligneux des arbres a 

 fcuilles, mais semble manquer dans les Coniféres, est 

 un element de la maliere incruslante, qui, par conséquent, ne peut 

 pas étre une siibstance homogene. Si de plus on attribue å la 

 maliere incruslante la grande richesse du bois en carbone, comparée 

 å celle de la cellulose, cela ne peut en tout cas pas s'appliquer å 

 la gomme lignique. II était done vraisemblable que le résidu du 

 traitement par la soude devait renfermer plus de carbone que la 

 cellulose. Trois analyses ont donné 47,3 — 48,1 de carbone et 

 5,9 — 6,1 d'hydrogéne, ce qui correspond environ å la composilion 

 de la glycolignose de M. Erdmann , c'est-a-dire du bois du 

 Pinus abies puriflé par l'acide acélique étendu et des dissolvants 

 neutres. La cellulose du résidu a été dosée par la méthode de 

 MM. Schulze et Henneberg, et j'en ai trouvé dans quatre analyses 

 de 5L a 57,0 ^^ u. 



La mélhode ci-dessus décrite devient assez compliquée et 

 assez couleuse, lorsqu'il s'agit d'extraire une grande quanlité de 

 gomme lignique; mais, comme l'ont montre des expériences 

 direcles, on peut, du moins en ce qui concerne le hélre, le 

 bouleau et le cerisier, supprimer le traitement par les dissolvants 

 neutres, et les operations se réduisent alors å ce qui suit. 

 Aprés avoir laissé les råpures séjourner 24 heures dans l'am- 

 moniaque, on fait macérer pendant 24 heures dans la soude 

 élendue le résidu filtre et lave, en l'isolant du contact de l'air, 

 étend ensuile d'eau la solution, décante ou filtre, précipite avec 

 un volume egal d'alcool et lave avec de Talcool a 50°. Le 

 précipite se Iransforme par la dessiccation en une masse ayant 

 l'aspect de la gomme. Pour obtenir ce produit sous une forme 

 plus commode pour les recherches, on peut, aprés le lavage å 

 l'alcool å 50°, laver plusieurs fois avec de l'alcool d'un degré 

 toujours plus élevé et puis avec de l'élher, aprés quoi on filtre 

 et remue le résidu dans une capsule avec une baguette jusqu'å 

 ce que l'odeur d'éther ait disparu , et il reste alors une fine 

 poudre blanche. La proportion de cendres de deux échantillons 



